— 48 — • ■ 



etwas höher. Splitter schmelzen vor dem Löthrohr schwierig 

 Uli tieii Kanten zu einem emailartiüen Glase. 



Nephrit 1 wiegt 41 g, (i. = 3,009 \ Durchschnitt 

 II „ Hg, G. = 2,951 > von je 

 „ III „ 10 g, G. = 2.954 ) 3 Wägnngen. 



Duparc und Mrazek (Lit. 4) führen auf Grund einiger 

 von ihnen gemachten Analysen aus, dass bei den von ihnen 

 untersuchten neuseeländischen Nephriten der „G 1 üh ver 1 ust" 

 sich konstant zwischen 2,5 — 2,6% bewege. Wahrscheinlich 

 meinen die genannten Autoren mit „Giühverlust" die bei Roth- 

 glut des Platintiegels entstandene Gewichtsdifferenz. Berwerth 

 (Lit. 3) bemerkt, dass er bei neuseeläudischen Nephritproben, 

 die er bei 120" trocknete, 2,6P/o und bei Wiederholung 2,96 "/o 

 Verlust erhielt. Andere Analytiker (Dana 's System of Mine- 

 ralogy, 6. Aufl., 8.394, und Carl Hintze, Handbuch der 

 Mineralugie, Leipzig 1896, S. 1250 ff.) geben 0,68—3,75% als 

 Giühverlust (igneous loss) bei Nephriten verschiedener Provenienz 

 an. Die Resultate meiner Wasserbestimmungen, beide von sehr 

 feinem Pulver des Nephrit I, sind die folgenden : 



a) 0,5183 g verlor in 6 Stunden bei 120" getrocknet 0,0046 g = 0,88 "/o 

 I.) 0,(5264 g „ „ „ „ „ „ 0,0059 g = 0,94 „ 



Bei weiterem sehr vorsichtigem Erhitzen auf schwache Roth- 

 glut bis zur Konstanz ergab die ursprüngliche Substanz : 



a) einen Gesamratgliihverlust von 0,0125 g = 2,41 °/o 

 l>) , . . 0,0143 g = 2,28 „ 



In der folgenden Tabelle gibt Reihe 1 und 2 die Resultate 

 meiner Analysen des Nephrits I wieder, Reihe 3 die LTmrechnung 

 auf 100 unter Vernachlässigung von Ai2Ü3, H2O und Cu, während 

 Kolumne 4 den Durchschnitt von 4 Analysen neuseeländischer 

 Nephrite der Herren Duparc und Mrazek (Lit. 4) aulführt. 

 Zum Gang der Analyse ist zu bemerken: der Nephrit I wurde 

 zwischen 2 Stahlplatten verrieben und im Achatmörser pulve- 

 risirt. Dieser wird von grobem Nephritpulver angegritfen. Nach- 

 dem die Stahlflitterchen des Hammers u. s. w. durch den Magneten 

 entfernt waren, wurde Si02 auf gewöhnlichem Wege, Calcium 

 mit Ammoniumoxalat, Magnesium als Phosphat gefällt. J)er nur 

 als FeO anwesende Eisengehalt wurde mit der Thonerde als Fe203 



